120 Schnn f. 



2. Schwingungen senkrecht zur Kante, daher = w 

 D B = 4 1 °42 ' w ß = 1 • 506 1 9 



O = 41 52 



Fehler 4. Beobacht. 



T) — 42 3 ... ^.KmiK 



/>,.. = 42 22 

 D = 42 56 



Die Brechungsexponenten dieser zwei Exemplare sind bedeu- 

 tend kleiner als die der früheren, stimmen jedoch auch mit einer 

 schon vorhandenen Messung überein. 



Heusser gibt nämlich die Brechungsexponenten eines 

 Berylls für grüne Strahlen an zu 



e E = 1-57068 m E = 1- 57513. 



Nimmt man nun aus meinen Beobachtungen das Mittel, rechnet 

 den Brechungsexponenten für //, so erhält man für Krystalle des 

 Fundortes Nertschiusk folgendes allgemeine Schema: 



io R = 1-56630 fn = 1-56165 



4=1-87026 ' 003!) ° e D = 1-56592 ^^ 



4=1-57426 °- 004üü e E = 1-56968 °-° 0376 



4=1-58818 ' 01392 4=1-58393 001425 



woraus sich das Dispersionsvermögen beider Strahlen berechnet zu 



J w = 0-0383685 

 j' = 0- 0393695 



XIV. Weissblei. PbO,CO a . 



Prismatisch. a:b:c= 1 :0'7232 : 06102. Negativ doppelbrechend. 

 Über die optischen Verhältnisse dieses Minerals sind mehrere 

 wichtige Arbeiten veröffentlicht, über die Messung seines schein- 

 baren Axenwinkel vonGrai lic h (Sitzt). IX) und Grailich und La ng 

 (Sitzb. 27) über seine Brechungsexponenten von Desc loizeaux 

 (Ann. d. Min.). Letzterer gibt dieselben zu a = 2-0745, ß = 2*0728, 

 «y = 1-7980 an, ohne jedoch auf die Dispersion der Strahlen Bück- 

 sicht zu nehmen, leb suchte daher auch dieses Mineral in den Kreis 

 meiner Untersuchungen ziehen zu können. Wohl bilden die immer 

 vorkommenden Zwillingsbildungen grosse Schwierigkeiten in der 

 Auswahl passender Exemplare, jedoch gelang es mir, in der Krystall- 

 saramlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes (8, H*, 12, 33) sehr 

 schöne zu linden, bei denen die Zwillingsbildung so gering, dass die 



